Die Chemie des Düngers. 



199 



eines ThouerdesUicates in Form einer weissen erdigen Masse. Hie und 

 da findet sicli aucli Bleiglauz eingesprengt. 



Die zui' Ermittlung der chemischen Qualitäten der podolischen 

 Phosphorite vorgenommenen Untersuchungen gingen nacli zwei Richtungen, 

 indem einestheils Anhaltspunkte zu Schlüssen über die chemische Consti- 

 tution und die Entstehungsweise sowie über die zweckmässigste Aufberei- 

 tung, anderntheils die Ermittlung des agi'onomischen Werthes dieser Ge- 

 bilde angestrebt wurden. Genügten für letzteres Durchschnittsanalysen auf 

 den Gehalt an Phosphorsäure, Kohlensäure und unlöslichem Rückstand, so 

 musstcn füi' den erst gedachten Zweck vollständige Analysen und zwar 

 von mehreren Zonen derselben Kugel, und dann auch des Schiefergesteiues 

 ausgeführt werden. Die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen finden 

 sich auf den nachfolgenden und am Schluss angehängten Tabellen. 



Chemische Bestandtheile der äusseren und inneren Zone einer 

 vollkommen infiltrirten Phosphoritkugel von 15 Cm. 



Durchmesser. 



In 100 Theilen sind enthalten: 



Aeussere Zone 



50 Um. doppelte 

 Breite. 



Dichte des Pulvers : 

 2,987 



Innere Zone 



Breite. 



Dichte des Pulvers: 

 2,997 



Kalk 



Magnesia 



Kali 



Natron 



Eisenoxyd 



Eiseuoxydul 



Manganh3T[)eroxyd . . 



Thonerde 



Phosphorsäure . . . . 



Kohlensäure 



Kieselsäure 



Schwefelsäure und Chlor 



Fluor 



Organische Substanz . . 

 "Wasser 



Für 1 Aequ. Fluor, 1 Aequ. Sauerstoff ab 



Berechnet: 

 Dreibas. phosphorsauer Kalk 



Fluorcalcium 



Kohlensaurer Kalk . . 



47,99 



Spuren 



0,16 



0,23 



2,65 



Spuren 



Spuren 



2,52 



36,53 



0,30 



6,34 



Spuren 



3,00 



1,39 



0,72 



101,83 

 1,26 



100,57 



79,70 

 6,16 

 0,68 



53,05 



Spuren 



Spuren 



Spuren 



1,06 



Spuren 



0,57 



0,64 



40,42 



0,27 



0,69 



Spuren 



3,55 



0,79 



0,53 



101,57 

 1,49 



100,08 



87,6 1 

 7,29 

 0,61 



